— 160 — 
(a) Colore verde-oscuro ; peso specifico 
(&) Colore nero; peso specifico 4,016, 
(a) 
Acido borico 16,09 
Sesquiossido di ferro 39, 92 
Protossido di ferro. . 12, 46 
Manganese traccie 
Magnesia 31, 69 
100, 16 
da cui la formola, ricavata dall’ analisi (ò), 
2 Mg 0 ,B 03 + FeO, Fe^Os 
la quale corrisponde anche all’ analisi (a) qualora si immagini 
r ossido di ferro sostituito in parte dalla magnesia. 
Il minerale è sempre accompagnato dalla magnetite, la quale, 
conformata in piccoli granelli fra di loro raggruppati in coi doni 
e striscio, attraversa la massa della Ludwigite e ne disgiunge 
in quella parte le fibre. Talvolta vi si vedono anche granelli di 
calcite, i quali appaiono neri per miscela colla Ludwigite; vi sono 
però anche sottili striscio di calcite bianca. 
L’ osservazione microscopica provò 1’ assenza della magnetite 
nei campioni analizzati. 
Il dott. Berwerth' fece più tardi una nuova analisi della 
Ludwigite sopra un campione di color rosso-cupo, ridotto allo 
stato di limonite ed inquinato da altri minerali : esso vi trovò 
88, 17 7o di limonite, e constatò la presenza del talco, della 
brucite, della magnesite e della calcite. 
Eeichardtite. — Nuovo minerale di Stassfurt rinvenuto in uno 
strato che serve di base al noto deposito di carnallite. 
Esso è semitrasparente e si presenta in masse cristalline, 
con struttura ora granulosa ed ora micacea e frattura concoidale : 
ha lucentezza vitrea, e si sfalda con facilità : durezza da 2 a 3 ; 
peso specifico 1, 65. 
3, 951, 
(h) 
15,06 
39, 29 
17, 67 
traccie 
26, 91 
98,93 
‘ Vedi Tschermak, Minerai. Mitth., 1874, pag. 247. 
